DE L’ARGENT. 
37 
est d’une netteté extrême; tant qu’il reste de l’acide formique, l’addition de 
la solution argentique provoque un dégagement plus ou moins vif d’anhy¬ 
dride carbonique et une précipitation d’argent à l’état de flocons d’un noir 
grisâtre. Ces flocons se réduisent en une poussière fine, d’un gris jaunâtre, 
sous l’influence de l’ébullition de l’eau mère entretenue suffisamment Ion»- 
O 
temps. 
Après l’éclaircissement du liquide qui répandait une forte odeur d’acide 
acétique, et contenait une notable quantité d’acétate et de formiate d’ammo¬ 
niaque non dissociés, j’ai décanté l’eau mère et j’ai procédé à l’eau bouil¬ 
lante et, autant que possible, à l’abri du contact de l’air du laboratoire, au 
lavage du métal pulvérulent. Ce lavage s’est effectué facilement, mais incom¬ 
parablement plus lentement que le métal réduit par l’addition d’une solution 
d’azotate d’argent â une solution alcaline sucrée bouillante. 
Quoi qu’il en soit de la lenteur relative de ce lavage, je l’ai continué, à 
l’eau bouillante, jusqu’à ce que le liquide décanté n’eût plus de réaction 
acide. Il a fallu clix-huit lavages pour arriver à ce résultat. 
Avant de soumettre la bouillie d’argent divisé à la dessiccation, j’en ai 
prélevé une petite partie au bout d’une boucle en fil de platine qui venait 
d’être rougie à l’instant même. Introduite dans la flamme bleue d’un brûleur 
de Bunsen, elle l’a coloré en jaune d’une manière très fugitive et certaine¬ 
ment pas plus intensément qu’un fil de platine ou d’argent, abandonné, après 
avoir été rougi pendant quinze minutes, sous une cloche dans l’air du labo¬ 
ratoire. Après la disparition de la légère coloration sodique, j’ai pu déter¬ 
miner la fusion de l’argent et la volatilisation d’une partie sans provoquer 
l’apparition de la raie sodique plus fortement que dans le dard aérhydrique 
lui-même. 
Dans une seconde préparation de l’argent par cette méthode, en opérant 
dans de l’air d’une pureté exceptionnelle , et à l’aide d’azotate d’argent, de 
formiate et d’acétate ammoniques privés absolument de sodium, j’ai obtenu 
du métal précipité et lavé qui, introduit encore humide dans la flamme, ne 
lui a pas communiqué le moindre caractère sodique. 
Après cet essai, j’ai versé la bouillie de métal divisé dans un creuset 
d’argent qui venait d’être rougi ; après le repos sous une cloche, j’ai décanté 
